927 
rnonoklien. Aan den rand van het 
gezichtsveld is in kon vergen t-gepo- 
lariseerd licht één tak van een 
hyperbool zichtbaar. 
De brekings-index in de richting 
der tweelingsstreeping in ongeveer 
1.590, en loodrecht daarop: 1.620. 
Soms werden ook lange platte naalden 
waargenomen, met scheeve uitdoo- 
ving; de uitdoovingshoek ten opzichte 
van de lengterichting der naalden, 
bedroeg cirka 18°. 
De kristallen zijn zeer sterk dubbel- 
brekend ; met behulp der immersie-methode werden twee der brekings- 
indices bepaald op: n 1 = 1 .595 ± 0.003 en n 2 = 1.624 ± 0.003 ; 
de dubbelbreking is cirka: 0.029 tot 0.030; een andermaal werden 
gemeten : n 1 = 1.590 ± 0.003 en n 2 = 1.620 ± 0.003. 
Het specifiek gewicht der gestolde massa werd pyknometrisch, in 
orthoehloortoluol, bepaald op: J40 = 3.652 bij 25°. 1 C. 
Bij zeer snel afkoelen in kwikzilver of water van eene op 1 637° C. 
verhitte smeltmassa, werd een fraai kleurloos, en bijna volkomen 
isotroop glas verkregen. De verbinding kristalliseert echter zoo ge- 
makkelijk, dat er daarbij nog altijd eenige kristallijne stukjes aan- 
wezig zijn. 
De brekingsindex van het glas was: no= 1,618 0,002 ; in de 
gebezigde immersie- vloeistof geeft het eene fraaie violette kleur 
(monochromen-effekt). 
Het glas heeft bij 25°. 2 C. een soortelijk gewicht van : %o =3,540; 
en heeft dus een grooter specifiek volume dan de kristalmassa. 
Bij voorzichtig verhitten van het glas werd het allengs troebel, en 
ging in eene mikrokristallijne massa over. 
§ 5. Bariummetasilikavt Ba Si O ,. 
Deze verbinding werd op volkomen analoge wijze bereid als boven 
bij het strontiumzout is aangegeven. Opgemerkt moge worden, dat 
de zuiverste in den handel voorkomende bariumsilikaten, b.v. ’t 
produkt van Kahlbaum altijd eene aanzienlijke hoeveelheid water 
bevatten (tot ll a 12% H 2 0)\ na verdrijving daarvan blijken zij 
bovendien nooit meer dan ongeveer 70 % BaO te bevatten, d.i. 
cirka 1,8 % minder dan met de samenstelling : BaSi0 3 overeenkomt. 
Bovendien komt er vaak als verontreiniging wat natrium in voor. 
De gesinterde mengsels der komponenten werden driemaal bij 
